276 RECHERCHES 



éviter les projections. En opérant ainsi sur des cristaux parfaitement purs, 

 provenant de plusieurs préparations différentes, j'ai obtenu pour la propor- 

 tion de carbonate de potasse : 



pour 100 de bioxalate. 



La calcination a toujours été poussée jusqu'au point ou le carbonate de 

 potasse était en pleine fusion et parfaitement blanc. 



La formule adoptée par M. Raramclsberg exigerait 52,12 de carbonate; la 

 formule KO, HO, C* 0^ en demande 53,98. Comme il ne peut y avoir qu'une 

 perte dans une telle opération, il est évident que cette dernière formule est seule 

 admissible. 



Pour mieux constater la nature de ce sel, j'ai déterminé également l'acide 

 oxalique, en neutralisant sa dissolution par l'ammoniaque et précipitant par 

 le chlorure de calcium. L'oxalate de chaux a été tranformé en chaux vive 

 par une forte calcination. 



16,6825 de bioxalate a produit 0,731 de chaux, correspondant à 0,9398 

 d'acide oxalique, soit 5.5,86 pour cent. 



1601,5 100 



M. Rammelsberg décrit dans son Traité un bioxalate hy- 

 draté dont la composition est exprimée par la formule RO, 

 HO, C '0'' H- aq. J'ai obtenu également ce sel, et mes ob- 

 servations sont parfaitement d'accord avec celles du savant 

 allemand, soit pour sa forme cristalline, soit pour sa com- 

 position. 



